— 521 — 
oscillatoria della base colle tre faccie più vicine di }110{, ovvero da sovrapposizione 
di sottili lamelle triangolari lateralmente limitate da queste tre faccie del suddetto 
romboedro inverso. Altre volte le strie sono finissime, ma sempre orientate nel me- 
desimo modo, talchè non vi può essere dubbio alcuno che esse anche in questi casi 
sono dovute a combinazione oscillatoria di }111% con }110j. Talora di questi tre si- 
stemi di strie si osservano due soli, o anche più sovente uno solo, massime nei 
gemelli ad asse normale a (211), a giustapposizione, e allungati nel senso [011], 
che deseriverò più sotto. 
Quando le strie in discorso sono finissime, 0, locchè vuol dire lo stesso, quando 
le lamelle triangolari sovrapposte sono sottilissime e in modo quasi continuo ridotte 
di dimensioni, i rialzi sulla base presentano l'aspetto di piramidi triangolari, i cui 
spigoli dall’apice della piramide sono diretti normalmente verso quelli che la base 
forma colle tre faccie più vicine di }100j fig. 18. 
Qualche rara volta si vedono sulla base liscia dei medesimi cristalli lamellari 
dei piccoli incavi o, per così dire, delle piccole piramidi negative, sempre formate 
da tre faccie del romboedro inverso }110} e, come è senz'altro chiaro, in posizione 
inversa rispetto ai triangoli e alle piramidi trigonali sopra deseritti. 
Mentre nei cristalli laminari non vediamo che i disegni triangolari quali furono 
descritti più sopra, la cosa cambia affatto passando ai cristalli più grossi o allungati 
alquanto nel senso [111]. Ivi invece vediamo dei rialzi sotto forma di piramidi esa- 
gono-regolari, le cui faccie cioè sono in zona con quelle delle forme j311{ e }210}, 
mentre non di rado l'apice della piramide è troncato dalla base. Le faccie di tali 
rialzi piramidali sono sempre finamente striate nel senso orizzontale e generalmente 
curve, cioè a superficie cilindrica concava (fig. 19). Singolare è il fenomeno che questi 
rialzi presentano talora in certi cristalli allungati, sottili dalla parte ove erano im- 
piantati sulla parete del tubo, e rapidamente ingrossati verso l'estremità libera. Mentre 
verso quest'ultima parte i rialzi sono terminati da faccie curve e striate quali or ora 
le abbiamo descritte, verso il lato sottile essi presentano, splendenti e perfettamente 
liscie e piane, faccie appartenenti alle forme }811} 5210} 3100} {110} (fig. 31). 
Il prisma }101} si presenta in tutti i cristalli laminari con faccie splendentis- 
sime e perfettamente piane che si prestano egregiamente alle misure goniometriche; 
nei cristalli più grossi nel senso [111], le sue faccie sono invece sovente alquanto 
curve, forse per un principio di fusione dai cristalli subìta per essere stati esposti 
in fine ad una temperatura troppo elevata; non di rado le faccie di {101} mostrano 
anche striature nel senso degli spigoli con }100), locchè impedisce bensì esatte mi- 
sure, ma riesce comodo per riconoscere con maggiore sicurezza certi gemelli ad asse [ 111] 
e a penetrazione. 
Le faccie del prisma 5211} ora strette, ora larghe, sono quasi sempre meno piane, 
benchè liscie e splendenti. 
Perfettamente piane e liscie sono le faccie delle due piramidi esagono-regolari 
3311} e }210}, almeno nei cristalli tavolari e in quelli più grossi che non svelano 
traccia di subita fusione superficiale. Ed altrettanto dicasi dello scalenoedro inverso 
}211}, il quale, del resto, non fu trovato bene sviluppato, che in una dozzina circa 
di cristalli o gruppi tavolari. 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — MemorIE — Ser. 4%. Vol. V°. 66 
